-346- 



Mineralogie. 



Ludwig Weiss: Untersuchungen über natürliches 

 Zirkondioxyd. (Zeitschr. f. aiiorgan. Chemie. 65. p. 178— 227. 1909.) 



Außer dem kristallisierten Zirkonoxyd, dem Baddeleyit, und dem 

 von Hüssak aufgefundenen faserigen Zirkonoxyd aus dem Nephelinsyenit 

 von Caldas bei S. Paulo ist in den letzten 3 Jahren in der Nähe dieser 

 Örtlichkeit auch Zirkonoxyd anstehend und in verhältnismäßig großen 

 Mengen gefunden worden, so daß es seit einiger Zeit zu billigem Preis in 

 den Handel kommt. Durch den Besitzer der Zirkonoxydlager , Herrn 

 Eduard Rietz in Säo Paulo, waren dem Verf. mehrere hundert Kilo über- 

 lassen, die das Material zur Untersuchung geliefert haben. Diese erstreckt 

 sich nicht nur auf die chemische Zusammensetzung , sondern auch auf 

 etwaige technische Verwendbarkeit des Zirkonoxyds. 



Das Rohmaterial hat hell- bis dunkelbraune Farbe, braunen Strich. 

 Das spez. Gew. schwankt zwischen 4,4 und 5,3, das des Handelsprodukts 

 liegt nicht konstant bei 4.9. Die Härte ist ungefähr 7. Auf Spalten des 

 Gesteins finden sich manchmal Zirkonkristalle , meist von brauner Farbe, 

 aber auch vereinzelt glasklare und grüne durchsichtige Kristalle; ferner 

 über derbem Zirkonoxyd „Zirkonoxydglasköpfe" mit strahlig kristallinischem 

 Gefüge. 



Das rohe Mineral besteht aus : 88,09 Zr 2 , 7,39 Si 2 (Differenz- 

 bestimmung), 0,74 Ti0 2 , 3,78 Fe 2 3 . 



Von den Verunreinigungen kann ungefähr die Hälfte durch Kochen 

 mit Salzsäure entfernt werden. Von der Kieselsäure ist ^ — | in Form 

 von Zirkonsilikat als Zirkon gebunden. 



Analysen ergaben für verschiedene Varietäten die folgenden Resultate : 





I. 



II. 



III. 



IV. 



V. 



VI. 



VII. 



Zr0 2 . - 



. 92,07 



84,96 



80,51 



87,99 



88,97 



93,12 



95,46 



Fe 2 3 . • 



. 2,73 



7,01 



9,03 



3,78 



3,54 



3,03 



2,84 



A1 2 3 . . 



. 1,17 



3,99 



3.07 



0,84 



0,93 



0,54 



0,51 



Ti0 2 . . 



. Sp. 



Sp. 



0,12 



0,74 



0,96 



0,69 



0,76 



Si0 2 . . 



. 2,73 



1,57 



6,21 



5,89 



5,87 



3,06 



1,35 



H 2 - . 



. 0.88 



1,04 



2,01 



0,54 



0,51 



0,07 



Sp. 



99,58 98,57 100,98 99,78 100,78 100,51 101,22 1 



Die Analysen I und II beziehen sich auf gewöhnliche dicke Bruch- 

 stücke , No. III auf rotes , zerreibliches Material , IV auf hellrotes, hartes 

 Material, V auf schwach rotes, hartes Material, VI auf graues, sehr dichtes 

 Material, VII auf Zirkonglaskopf. 



Zirkonglaskopf hat eine Zusammensetzung, welche derjenigen der 

 Zirkonfavas ziemlich nahe kommt, indessen enthält er nur eine Spur 

 Wasser, während die Favas etwa i°/ Wassergehalt besitzen. Das ähn- 

 liche Aussehen , die radialfaserige Struktur , die Farbe , die fast gleiche 

 Härte und andere ähnliche Eigenschaften der Favas und der Glasköpfe 

 lassen wohl den Schluß zu, daß die beiden Varietäten in einem näheren 



1 Die Summe stimmt nicht. 



